322 
sich kein Ausschlag des Galvanometers. Er trat aber 
sofort ein, als die Stromrichtung von neuem umgekehrt 
wurde. Branly berichtet noch über mehrere ähnliche 
Versuche, er findet aber die Erscheinungen noch nicht 
hinreichend aufgeklärt. Insbesondere meint er, daß der 
Zustand der äußeren Atmosphäre sie beeinflusse, und 
will die Versuche in trockener Luft unter vollständigem 
Einschluß in Glas wiederholen. (C. R. 163, 943, 1916.) 
Über die Beziehungen zwischen der mechanischen 
Härtung und der Ausdehnbarkeit des Invars hat Ch. 
Ed. Guillaume Versuche angestellt. Diese Legierung 
(Stahl mit 37 % Ni) wird wegen ihrer geringen Aus- 
dehnung durch die Wärme zu den Drähten verwandt, 
mit‘ denen man. geodätische Messungen anstellt. Die 
Drähte sind 1,65 mm dick und werden für ihre Auf- 
bewahrung und zum Transport in Rollen von 500 mm 
Durchmesser gewickelt. Bei den Messungen draußen 
im Freien und bei Prüfungen im Laboratorium werden 
sie einer Zugspannung von 10 kg ausgesetzt, sobald 
ihre Länge nicht mehr als 50 m beträgt; für größere 
Längen wird die doppelte Spannung verwandt. Nach 
dem Ziehen legt man diese Drähte, um möglichst weit 
von den Grenzen der dauernden Deformationen zu 
bleiben, in Rollen von 800 mm Durchmesser. 
cher Lagerung kann der Invardraht die beiden ent- 
gegengesetzten Operationen des Aufwickelns und des 
Geradestreckens mit den üblichen Zugspannungen 
innerhalb der Grenzen der elastischen Deformationen 
überstehen. Beim Geradestrecken wird die innere 
Faser des Drahtes gedehnt und die äußere zusammen- 
gedrückt. Durch die Einwirkung der Zugspannung 
wird dann auch die äußere Faser gedehnt. Die Grund- 
formeln der elementaren Elastizitätstheorie liefern für 
die bei diesen Operationen auftretenden Deformationen, 
wenn sie mit den in 800-mm-Rollen gelagerten Drähten 
vorgenommen werden, folgende Werte, bei denen der 
Elastizitätsmodul des harten Invardrahtes gleich 
16 000 kg/mm? angenommen ist: 
Aufwickelung in 500-mm-Rollen 0,0016 
Geraderichtung SE poe ete 00020 
und 10-kg-Spannung . 0,0023 
und 20-kg- Spannung - 0,0026 
Guillaume hat diese Werte durch zwei Reihen von Ver- 
suchen anzunähern erstrebt: Durch Aufwicklung 
und selbsttätige Entspannung der Drähte und durch 
Geraderichten mittels einer Zugspannung. Bei der 
ersten Versuchsreihe wurde der Draht auf kleinere und 
immer kleinere Durchmesser gewickelt und nach jeder 
Aufwicklung sich selbst überlassen, so daß er seine 
natürliche Gestalt annehmen konnte. . Die Durch- 
messer d, und d,, die er bei der Aufwicklung und bei 
der Entspannung annahm, lieferten die Grenzwerte für 
die Deformationen, welche seine äußere Faser hierbei 
erfuhr und die z. B. bei einem mäßig harten Drahte fol- 
gende w aren: 
de d, Deformation 
350 mm 320 mm 0,0027 
300. 770 0,0033 
200 497 0,0049 
OOH 190 0,0078 
Je kleiner der Durchmseser beim Aufwickeln des 
Drahtes ist, um so größer werden die Grenzwerte der 
‘Deformationen, welche er entsprechend seinem Durch- 
messer bei der Entspannung erleidet. Die Deforma- 
tionen: für die größeren Durchmesser nähern sich denen 
der.ersten Tabelle, und man sieht ein, daß. ein Draht, 
«er auf einen Durchmesser von 500 mm gewickelt ist, 
bei der Streckung durch einen 20-Ke-Zug keine dauernde 
Physikalische und technische Mitteilungen. 
Bei sol- 
5 Die Natur- 
wissenschaften. 
Änderung erfährt. Die Erfahrung hat aber gelehrt, 
daß bei halbharten Drähten unter einer Zugspannung — 
von 30 kg dauernde Verlängerungen von der Ord- 
nung 10—* "Auftreten. Die Erfahrung hat ferner gezeigt, — 
daß durch Aufwickeln des Drahtes auf- einen kleinen 
Durchmesser und durch Messung des von ihm nach der 
Entspannung angenommenen Durchmessers ein gutes 
relatives Maß für seine Härtung gegeben ist. Nimmt 
der Draht nach Aufwickeln auf einen Durchmesser 
von 100 mm bei der’ Entspannung einen Durchmesser 
von 180 mm an, so ist er gerade genügend; dehnt er sich ° 
auf 220 mm aus, so ist er gut, a bei Ausdehnung — 
über 220 mm hinaus ausgezeichnet. Ein Invardraht 
mit einem Gehalt von 0,22 % C erreichte bei der Ent- © 
spannung sogar einen Durchmesser von 300 mm. Die 
Anwendung dieser Methode hat gezeigt, daß die Drähte 
durch Ziehen eine größere Härte annehmen, wenn sie | 
aus einem angelassenen Material gezogen werden als 
aus einem abgeschreckten. Die "Wirkung der Ab- 
schreckung zeigt sich noch, wenn die anfängliche ‚Länge 
des Drahtes dureh das Ziehen verdoppelt wird. 
Härtung tritt beim Ziehen sehr schnell auf., 
die Verlängerung im Zieheisen 20 %, so steigt der bei — 
der Entspannung erreichte Durchmesser, der anfäng- 
lich 125 und 130 mm beträgt, auf 185 mm; eine Ver- 
längerung um 60 % läßt ihn auf 208 mm ansteigen. 
Dagegen konnte mit einem Drahte aus . demselben 
Barren, nach erfolgter Abschreckung, bei der Ent- © 
spannung nur ein Durchmesser von 185° mm erreicht 
werden. Eine Erwärmung der Drähte auf 100° ändert 
den Durchmesser bei der Entspannung nicht, dagegen 
macht sich eine Erhitzung auf 200° schon bemerkbar. 
Die Ausdehnung des Invars durch die Wärme wird 
durch die mechanische Härtung verringert. Draht- 
proben, die aus demselben Barren gezogen, aber 'ver- 
schiedenen Bündeln entnommen waren, lieferten z. B. 
als Durchmesser der Entspannung und als Ausiehia as 
koeffizienten 
194 mm + 0,081 . 10-5. Ye 
203 - „ + 0,018.10-8 
2ilas, — 0,010.10-# 
Die Härtung der Legierung übt also einen Te 
lichen Einfluß auf ihre Ausdehnung durch die, Wümus 
aus. (O0. R. 163, 741, 1916.) 
Die Oxydation der Steinkohlen bei Erwärmung an 
freier Luft haben Georges Charpy und Marcel Godchot 
untersucht. Werden Steinkohlen bei 100° erhitzt, so 
vermindert sich ihr Gewicht durch-Abgabe von Wasser. 
Nach etwa 3 Stunden ist die ‚Troeknung vollendet, und 
nun nimmt das Gewicht wieder zu. Die Zunahme, die 
immer mit geringer Geschwindigkeit vor sich‘ geht, ver- 
Jangsamt sich allmählich und wird nach ‘emer Er- 
hitzung von 2% bis 3 Monaten ganz unmerklich. Die 
gesamte Zunahme schwankt zwischen 3 und 5 aufs 
Hundert. Bei anderen Temperaturen‘ bleibt die Er: 
scheinung dieselbe, solange sie unterhalb ‘150° bleiben. 
Oberhalb 150.° ändert sich die Erscheinung und man 
beobachtet eine Entwicklung von Kohlensäure, die mit 
einer Gewichtsverminderung des Brennmaterials ver- 
bunden ist. Diese Untersuchungen würden bei 14 ver- 
schiedenen Kohlensorten ausgeführt, die aus dem 
Kohlenbecken des mittleren Frankreichs stammten, 
nämlich von Saint-Eloy (Puy-de-Döme), von Noyant 
und von Ferriéres (Allier). Ihr Feuchtigkeitsgehalt 
schwankte zwischen 2,72 und 5,40 %,: ihr Wärmewert 
in natürlichem Zustande zwischen‘ '5454 und 7345 
Kalorien.‘ Nach der Oxydation betrugen diese Grenz: 
werte 5150 und 6859’ Kalorien. ‘Die Abnalime schwankte 
‚Die 
-Erreicht — 


